50 



Die Erze Kallwang's, d. s. die erzführenden Gesteine, 

 welche hier Gegenstand des Berghaubetriebes waren, enthalten 

 Kiese. Pyrit herrseht unter denselben vor, Magnetkies und 

 Kupferkies sind fast in gleicher Häufigkeit vertreten, sehr 

 untergeordnet stellt sich Arsenkies ein. 



Die Kiese sind undurchsichtig; im durchfallenden Lichte 

 ist es daher nicht möglich, dieselben von einander zu trennen, 

 verhältnismäßig leicht gelingt dies jedoch durch Verwendung 

 von auffallendem Lichte.^ 



Am härtesten von den genannten Kiesen ist bekanntlich 

 der Eisenkies. Die Oberfläche seiner Durchschnitte charakteri- 

 siert sich daher in Dünnschliffen durch ihre feinkörnige Be- 

 schaffenheit, wogegen die Durchschnitte der minder harten 

 übrigen Kiese mehr grobkörnig struiert erscheinen. Beim 

 Schleifen ist eben der härtere Eisenkies am wenigsten, Arsen-, 

 Kupfer- und Magnetkies ihrer abnehmenden Härte nach viel 

 stärker afficiert worden. 



Der P3'rit ist lichtgelb gefärbt, seine Farbe entspricht 

 nach Radde's Scala ungefähr dem Tone 7 t, wogegen Kupfer- 

 kies einen deutlich grünen Stich circa 9 r besitzt und Magnet- 

 kies durch seine braune Farbe dem Tone 7 g nahe kommt, 

 endlich Arsenkies durch ein eigenthümliches Silberweiß sich 

 auszeichnet. Eisenkies, der allseits von Quarz umwachsen wird, 

 ist meist gut auskrystallisiert; er bildet Würfel bis zu 4: mm 

 Seitenlänge, welche zwar in der Regel die charakteristische 

 Streifung ihrer Flächen wahrnehmen lassen, jedoch fast stets 

 mehr oder minder stark abgerundete Ecken und Kanten be- 

 sitzen. Kupferkies zeigt in demselben Falle meist sehr kleine 

 verzerrte Individuen. Größere glatte, dann aber lebhaft spie- 

 gelnde Flächen sind seltener als gestreifte oder solche, welche 

 durch ihre Reflexe eine rauhe Oberfläche verrathen. Recht 

 häufig konnten die das Mineral charakterisierenden bunten An- 



1 Ich benützte mit besonderem Vortheile eine Beleuchtungslinse von 

 kurzer Brennweite, deren Focus in den Fiißpunkt der optischen Achse des 

 Instruments zu liegen kam; noch bessere Resultate müssten allerdings Be- 

 Icuchtungsapparate geben, wie sie beim Studiuni des Kleingefüges der Me- 

 talle verwendet werden. Vergl. A. Martens, Die mikroskopische Unter- 

 suchung der Metalle, Glaser's Annalen, Bd. XXX, 1892, p. 201. 



